- 432 — 



Für chemische Verbindungen schliesst der Verf. aus der Analogie, 

 welche die Ausdehnung mit den Verhältnissen der Dispersion darbietet, 

 dass 



mjLj"" 1 a i = const. 



sein wird, worin: 



fürK>2 L^Di -1 ^ 



für K<2 %=-^ 3 D i + /D i + /l i . 



Die Berechnung ergiebt in der That sehr genau folgende Werthe für 

 nij : m 2 : in, 



Topas : 3:1:2, Aragonit : 1 : 1 : 10. Baryt : 3:4:2. 

 Berechnet man nun von diesen Werthen ausgehend die Winkelände- 

 rungen, die bei Änderung der Temperatur eintreten müssten, so zeigt sich 

 eine sehr gute Übereinstimmung mit den beobachteten Werthen. Für Ara- 

 gonit werden hierbei noch einige Angaben in früheren Arbeiten berichtigt. 



B. Hecht. 



K. R. Koch: Beiträge zur Kenntniss der Elasticität 

 des Eises. (Ber. Verhandl. naturf. Ges. Freiburg. 1885. VIII. Heft 3 

 und Wiedem. Ann. 1885. 25. 438—450.) 



Der Verf. hat während seines Aufenthaltes in Labrador und später 

 in Freiburg versucht, den Elasticitätscoefncienten des Eises durch Biegung 

 von prismatischen Stäben zu bestimmen. Bei diesen Beobachtungen gaben 

 hauptsächlich drei Eigenschaften des Eises Anlass zu Fehlerquellen : 1. Die 

 Verdunstung. Durch diese werden die Dimensionen des Stabes immer 

 geringer, so dass die Dimensionsbestimmung in unmittelbarem Anschluss 

 an die Beobachtung der elastischen Biegung erfolgen muss. 2. Die grosse 

 Deformationsfähigkeit des Eises. Diese nimmt mit Annäherung 

 der Temperatur an dem Nullpunkt bedeutend zu. wie aus einem anhangs- 

 weise mitgetheilten Versuch hervorgeht. Ein Eiscylinder von 1 cm. Kadius 

 und 1 cm. Höhe verkürzte sich bei einer Belastung von 15 kg. bei —5,7° C, 

 —2,5° C. , —0,9° C. um 0,0009 mm. , resp. 0,017 mm. , resp. 0,126 mm. in 

 der Stunde. Es wurde deshalb immer nur die Hebung der Mitte des durch- 

 gebogenen Stabes bei der Entlastung als Werth der Biegung genommen 

 und die Belastung möglichst gering gemacht. 3. Die elastisch eNach- 

 wirkung, die sich als recht bedeutend erwies. Ein Stab von ca. 314 mm. 

 Länge, 10 mm. Dicke und 20 mm. Breite, der 6 Stunden lang mit einem 

 Gewicht von 250 kg. belastet war, hatte den stationären Zustand 12 Stun- 

 den nach der Entlastung noch nicht angenommen. Die Temperatur war 

 hierbei — 12,5° bis — 15,0° C. Bei einer Temperatur von — 1,5° C. und 

 einer Dauer der Belastung von 1,5 Stunden trat der stationäre Zustand 

 schon 6 Minuten nach der Entlastung ein. 



Das Material zu den Versuchen war in Labrador vollständig klar 

 und luftfrei, in Freiburg dagegen von Luftkanälen durchzogen. Ein Unter- 

 schied zwischen Stäben,* deren Längsaxe parallel der Gefrierfläche oder 



